verschiedener Silbermodifikationen. 
21 
Luftstrome oder in einer warmen Ofenröhre, weil dadurch 
der Silberüberzug fester am Glase haftet. Letzteres ist 
richtig; aber durch das Erwärmen wird zweifelsohne die 
Natur des Spiegelsilbers schon bedeutend verändert und 
mir kam es doch darauf an, das Spiegelsilber möglichst un¬ 
verändert zu untersuchen. Die Enden der Spiegel wurden 
fest mit Stanniol umwickelt, und dann wurde der Widerstand 
derselben in der Wheatstoneschen Brücke mit Benutzung 
eines Spiegelgalvanometers bestimmt. Durch Kupferstreifen, 
welche mittelst daran befestigter Bleiklötze auf das Stanniol 
gedrückt wurden und an denen oben der Leitungsdrat ange¬ 
schraubt war, geschah die Einordnung des Spiegels in die 
Wheatstonesche Brückenkombination. Zunächst untersuchte 
ich drei Spiegel a b c, die nach der Böttgerschen Methode 
hergestellt waren, wobei das Silber sich nach unten hatte 
absetzen müssen. Der letzte Spiegel war erst zwei Tage 
später angefertigt worden als die beiden übrigen. Die Spiegel 
waren dunkelblau durchsichtig. Die Rückseite war matt 
und unansehnlich und hatte einen graubraunen Farbenton. 
Mit einem Überzug von Schellack oder drglch. wurden die 
Spiegel nicht versehen. Die Aufbewahrung geschah in 
Kästen. Die Werte für die Widerstände der Spiegel a, b, c 
sind in den betreffenden Columnen der folgenden Tabelle, in 
Ohm ausgedrückt, mitgeteilt. 
Tabelle 1. 
Zeit 
a 
b 
c 
8. Nov. 92. 8 h V. 
19.9 
37.0 
— 
1 > N. 
17,1 
33,5 
— 
4 h N. 
16,8 
31,0 
— 
9. Nov. 92. 8 h V. 
13,2 
26,5 
— 
l h N. 
13,0 
25,3 
— 
5 h N. 
12,6 
24,9 
— 
10. Nov. 92. 5 h N. 
— 
398 
6 h N. 
— 
—«• 
322 
11. Nov. 92 
10,2 
19,3 
250 
12. „ „ 
9,43 
18,8 
157 
14- „ „ 
8,44 
18,1 
96,2 
15. „ „ 
8,31 
17,7 
88,7 
"1 7 
• ,V V 
7,49 
16,7 
63,8 
26. „ „ 
6,60 
15,7 
41,0 
